J. Kartika Kimia , November 2020, 3, (2), 89-95 Journal homepage : http://jkk.unjani.ac.id/index.php/jkk P-ISSN: 2655-1322     E-ISSN: 2655-0938

## Sintesis dan Karakterisasi Silika Gel dari Abu Tongkol Jagung sebagai Adsorben Ion Logam Cu(II)

## Synthesis and Characterization of Silica Gel from Corncob Ash
As Adsorbent of Cu(II) Metal Ion
Muhammad Fathurrahman*, Agus Taufiq, Diana Widiastuti, Fajar Dwi Fauzi Hidayat Program Studi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Pakuan.
*Email : fathur110590@unpak.ac.id
DOI: https://doi.org/10.26874/jkk.v3i2.66
Received : 7 Nov 2020, Revised : 29 Nov 2020, Accepted : 29 Nov 2020, O nline : 30 Nov 2020

## Abstrak
Produksi jagung yang melimpah di Indonesia membuat munculnya permasalahan limbah berupa kulit dan tongkol jagung. Kulit jagung telah banyak dimanfaatkan untuk makanan ternak sedangkan tongkol jagung  belum banyak  dimanfaatkan.  Tongkol  jagung merupakan  bahan  yang mempunyai  kandungan silika cukup tinggi yaitu sebesar 67,41%. Silika dalam limbah tongkol jagung ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan silika gel. Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan mengkarakterisasi silika gel yang berasal dari abu tongkol jagung serta menguji daya adsorpsinya terhadap ion logam tembaga (II). Metode  yang  digunakan  dalam  pembuatan  silika  gel  adalah  metode  sol-gel.  Karakterisasi  silika  gel dilakukan  dengan  menggunakan  FTIR  ( Fourier  Transform  Infra  Red )  dan  XRD  ( X-ray  Diffraction ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air dalam silika gel hasil sintesis dengan asam sulfat dan asam asetat berturut-turut adalah 13,314% dan 11,472%. Hasil karakterisasi gugus fungsi dengan FTIR dan kristalinitas menggunakan XRD bahwa silika gel hasil sintesis mempunyai kemiripan dengan Kiesel Gel 60G. Silika gel hasil sintesis dengan asam sulfat mempunyai daya adsorpsi dan efisiensi adsorpsi lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Kiesel  Gel  60G  serta  silika  gel  hasil  sintesis  menggunakan  asam asetat.
Kata kunci : adsorpsi, abu tongkol jagung, silika gel

## Abstract
Abundant corn production in Indonesia has created problems with waste in the form of cornhusk and corncobs. Corn husk has been widely used for animal feed, while corncobs have not been widely used. Corncob is a material that has a high enough silica content that is equal to 67.41%. Silica in corncob waste can be used in making silica gel. This study aims to synthesize and characterize silica gel derived from corncob ash and test its adsorption power on copper (II) metal ions. The method used in making silica  gel  is  the  sol-gel  method.  Silica  gel  characterization  was  carried  out  using  FTIR  (Fourier Transform Infra-Red) and XRD (X-ray Diffraction). The results showed that the water content in silica gel  synthesized  with  sulphuric  acid  and  acetic  acid  were  13.314%  and  11.472%,  respectively.  The results of characterization with FTIR and XRD showed that the synthesized silica gel was similar to Kiesel  Gel  60G.  The  synthesized  silica  gel  with  sulphuric  acid  has  higher  adsorption  power  and adsorption efficiency compared to Kiesel Gel 60G and the silica gel synthesized using acetic acid.
Keywords: adsorption, corncobs, silica gel

## RE TRA CT ED
1 Pendahuluan
Silika gel merupakan suatu padatan anorganik  yang  mempunyai  sifat  kestabilan tinggi.  Silika  gel  mempunyai  banyak  kegunaan, antara  lain  sebagai  adsorben  atau  sebagai  fasa diam dalam kromatogafi. Perkembangan industri yang  cepat  di  era  globalisasi  ini  menyebabkan permintaan silika gel meningkat pesat, tetapi tidak diiringi dengan industri yang memproduksi silika gel.
Sumber  silika  gel  yang  dihasilkan  dari  abu batubara  dan  pasir  kuarsa  semakin  berkurang, karena tidak dapat diperbaharui. Hal tersebut yang menjadi  alasan  perlunya  dicari  alternatif  bahan dasar  pembuatan  silika  gel  yang  lebih  ekonomis dan bersumber dari bahan yang dapat diperbaharui.  Sumber  alternatif  yang  akan dikembangkan yaitu limbah tongkol jagung.
Data  dari  Badan  Pusat  Statistik  mengenai produksi jagung di Indonesia diketahui sebanyak 18,15  juta  ton  [1].  Produksi  jagung  yang  tinggi menjadikan limbahnya melimpah. Limbah tersebut  dapat  berupa  kulit  dan  tongkol  jagung. Kulit  jagung  telah  banyak  dimanfaatkan  untuk makanan  ternak,  sedangkan  tongkol  jagung banyak  dimanfaatkan  sebagai  bahan  pembakar dan bahan kerajinan. Pemanfaatan tongkol jagung sebagai  adsorben  belum  banyak  dilakukan. Tongkol  jagung  merupakan  limbah  terbesar  dari jagung  dengan  persentase  sekitar  50%.  Hal tersebut  menjadi  perhatian  bahwa  perlu  adanya penanganan  berupa  pemanfaatan  limbah  tongkol jagung  sehingga  dapat  mengurangi  pencemaran lingkungan.
Tongkol jagung apabila diabukan mempunyai kandungan silika (SiO 2 ) yang cukup tinggi  yaitu  sebesar  67,41  %  [2].  Karena kandungan  silika  dalam  abu  tongkol  jagung sangat  tinggi  maka  abu  tongkol  jagung mempunyai potensi sebagai bahan baku pembuatan  silika  gel.  Hal  ini  akan  memberikan nilai ekonomis pada tongkol jagung.
Beberapa pengembangan penelitian mengenai  silika  gel  yang  sudah  dilakukan diantaranya  adalah  penelitian  tentang  sintesis silika  gel  dari  abu  sekam  padi  termodifikasi dengan
2-Mercaptobenzotiazol untuk mengadsorpsi ion logam berat Cd 2+ dan Cr 6+ [3]. Selanjutnya pada tahun 2017 juga Putrinesia dan Rahmalia telah melakukan sintesis dan karakterisasi  komposit  polianilin  dalam  sumber silika  gel  dari  limbah  kaca  [4].  Terakhir  pada tahun  2019,  mengenai  pengembangan  film  anti mikroba yang berisi eugenol terenkapsulasi dalam pori-pori nano silika [5] .
Pada  penelitian  ini  dilakukan  sintesis  silika gel  dari  abu  tongkol  jagung.    Pada  prosesnya digunakan  larutan  asam  sebagai  pembentuk  gel karena  gel.  Pemakaian  larutan  asam  dengan  pH rendah  akan  menghasilkan  gugus  silanol  yang banyak,  semakin  banyak  gugus  silanol  maka kemampuan untuk mengikat molekul air melalui ikatan  hidrogen  juga  semakin  banyak.  Pada penelitian  ini  digunakan  dua  jenis  asam  yang berbeda yaitu asam sulfat dan asam asetat untuk mengetahui  karaktersiti  dan  daya  adsorpsinya masing-masing.  Karakterisasi  dilakukan  dengan menggunkan spektroskopi FTIR ( Fourier Transform  Infra  Red )  dan  XRD  ( X-ray Diffraction )  sedangkan  daya  adsorpsinya  diukur menggunakan AAS ( Atomic Absorption Spectroscopy )  untuk  penyerapan  ion  logam tembaga (II).

## 2 Metode Penelitian

## 2.1 Pembuatan Abu Tongkol Jagung
Sampel  tongkol  jagung  yang  telah dibersihkan  dan  dicuci  kemudian  dikeringkan  di bawah  sinar  matahari.  Setelah  kering  sampel dipanaskan  pada  suhu  150 o C  selama  2  jam  dan dihasilkan  arang  tongkol  jagung  kemudian dihaluskan  dan  diabukan  dalam muffle  furnace pada temperatur 650 o C selama 4 jam menggunakan krus porselin. Setelah itu dimasukkan  ke  dalam  desikator  dan  ditimbang, kemudian  abu  diuji  dengan  menggunakan  XRF untuk  mengetahui  kandungan  senyawa  kimia  di dalamnya.

## 2.2 Preparasi Larutan Natrium Silikat
(Na 2 SiO 3 )
Seberat  10  gram  abu  tongkol  jagung dilarutkan  menggunakan  150  mL  NaOH  1M sambil  diaduk  menggunakan  pengaduk  magnet sampai  mendidih  selama  1  jam  kemudian didiamkan  selama  18  jam.  Larutan  Natrium Silikat  yang  terbentuk  disaring  menggunakan kertas saring Whatman No. 40 [6].

## 2.3 Pembuatan Silika Gel
Sebanyak  20  mL  larutan  natrium  silikat hasil penyaringan ditempatkan dalam gelas piala dan  ditambahkan  H 2 SO 4 3M  setetes  demi  tetes sambil diaduk dengan pengaduk magnet sehingga terbentuk  gel  dan  diteruskan  hingga  pH  7 kemudian didiamkan selama 1 malam. Kemudian gel yang terbentuk disaring dengan kertas saring Whatman No.40 dan dilakukan pencucian dengan akuademineralisasi sampai pH 7. Lalu dikeringkan  dalam  oven  pada  temperatur  120 o C selama  2  jam.  Silika  gel  kemudian  digerus

## RE TRA CT ED
menggunakan  mortar.  Prosedur  yang  dilakukan diulang dengan penggantian asam sulfat menjadi asam  asetat.  Setelah  itu  sebagai  parameter  uji silika  gel  dikarakterisasi  gugus  fungsional siloksan  (Si-O-Si)  dan  silanol  (Si-OH)  dengan menggunakan  FTIR  dan  dibandingkan  dengan spektra  IR  pada  Kiesel  Gel  60G  serta  uji kristalinitas silika gelnya dengan XRD.

## 2.4 Penentuan Kadar Air Silika Gel
Sebanyak  0,1  gram  silika  gel  dipanaskan dalam oven pada temperatur 100 o C selama 4 jam kemudian didinginkan dan ditimbang. Setelah itu, dipijarkan dalam muffle furnace pada temperatur 600 o C  selama  2  jam.  Sampel  kemudian didinginkan  dan  ditimbang  kembali.  Kadar  air dihitung  dengan  mengurangkan  berat  silika  gel sebelum  pemijaran  (sesudah  pemanasan  pada suhu 100 o C selama 4 jam) dengan berat silika gel setelah  pemijaran  dibagi  berat  silika  gel  awal dikali  100%.  Penentuan  kadar  air  ini  dilakukan pada silika gel hasil sintesis serta Kiesel gel 60G.

## 2.5 Adsorpsi Ion Logam Tembaga (II)
Sebanyak 0,25 gram silika gel ditambahkan dengan  larutan  tembaga(II)  10  ppm  dalam  botol film  gelap,  kemudian  diaduk  dalam  pengaduk magnet  selama  90  menit.  Selanjutnya  diagitasi pada  suhu  kamar  dengan  kecepatan  2000  rpm selama 30 menit. Silika gel dan fitrat didekantasi, filtrat  yang  diperoleh  dianalisis  konsentrasi  ion tembaga  (II)  dengan  menggunakan  AAS. Adsorpsi  ini  dilakukan  pada  silika  gel  hasil sintesis  dengan  variasi  konsentrasi  asam  serta Kiesel gel 60G.

## 3 Hasil dan Pembahasan
Penelitian  bertujuan  untuk  memperoleh silika  gel  dari  abu  tongkol  jagung,  mengetahui pengaruh  variasi  asam  dalam  pembentukan hidrogel dan daya adsorpsi serta efisiensi adsorpsi terhadap ion logam tembaga (II). Adapun dalam pembuatannya  terdiri  dari  beberapa  tahap  yaitu tahap  pembuatan  abu  tongkol  jagung,  tahap pembuatan larutan natrium silikat, tahap polimerisasi silika gel dan tahap uji daya adsorpsi, efisiensi adsorpsi dan karakteristik silika gel, serta tahap uji kemampuan silika gel dalam menyerap ion logam tembaga (II).

## 3.1 Analisis Abu Tongkol Jagung
Abu tongkol jagung diuji dengan menggunakan  XRF  ( X-ray  Fluorensence )  untuk menentukan  komposisi  suatu  unsur  material secara  kualitatif  dan  kuantitatif.  Hasil  analisis XRF dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Kandungan senyawa kimia dalam abu tongkol jagung hasil uji XRF Senyawa Kimia Kadar (%) SiO 2 64,120 CaO 6,8080 P 2 O 5 5,4500 K 2 O 9,2000 Fe 2 O 3 3,6964 Al 2 O 3 4,0450

## 3.2 Analisis Larutan Natrium Silikat
Bahan  dalam  pembuatan  silika  gel  adalah natrium  silikat.  Pada  tahap  ini  bertujuan  untuk mendapatkan  natrium  silikat  dengan  cara mereaksikan  silika  dengan  natrium  hidroksida. Natrium  silikat  akan  terbentuk  melalui  reaksi berikut:
SiO 2(s) + 2 NaOH (aq) → Na 2 SiO 3(aq) + H 2 O (l)
Larutan natrium silikat dibuat dengan cara melarutkan  abu  tongkol  jagung  dengan  natrium hidroksida  kemudian  dipanaskan,  ini  bertujuan untuk  melarutkan  silika  yang  terkandung  dalam abu tongkol jagung. Suhu pemanasan harus dijaga agar  tidak  terlalu  tinggi  dikarenakan  untuk menghindari penguapan larutan yang berlebihan, setelah itu didinginkan dan didiamkan. Selanjutnya  larutan  disaring  untuk  memisahkan larutan dengan endapannya, larutan hasil saringan merupakan larutan natrium silikat.

## 3.3 Analisis Pembuatan Silika Gel
Tahap pembentukan silika gel yaitu dengan penambahan  larutan  natrium  silikat  dengan menggunakan  larutan  asam  hingga  pH  7, pencucian  hidrogel  dengan  aquademiralisasi  dan pengeringan  hidrogel  tersebut  dengan  oven sehingga akan membentuk xerogel berupa produk silika  gel  yang  diinginkan.  Penambahan  larutan natrium  silikat  bertujuan  untuk  membentuk hidrogel,  pencucian  hidrogel  bertujuan  untuk memurnikan  dari  pengotor  seperti  garam  dan mineral  lain  sedangkan  pengeringan  hidrogel bertujuan  untuk  mengeluarkan  kandungan  air sehingga  produk  menjadi  xerogel  berbentuk padatan.
Penambahan larutan asam ke dalam larutan natrium  silikat  dilakukan  untuk  membentuk hidrogel  melalui  polimerisasi  asam  siklik [Si(OH) 4 ]  untuk  membentuk  struktur  Si-O-Si. Asam  yang  digunakan  pada  pembentukan  silika gel ini terdiri dari dua jenis asam yaitu asam sulfat dan  asam  asetat.  Perbedaan  jenis  asam  ini bertujuan untuk mengetahui jenis asam yang baik

## RE TRA CT ED
untuk  pembentukan  silika  gel  antara  asam  kuat dan asam lemah.

## 3.4 Hasil Uji Kadar Air Silika Gel
Silika  gel  yang  dihasilkan  diuji  kadar  air yang terkandung, ini bertujuan untuk mengetahui jumlah  air  yang  masih  ada  di  dalam  silika  gel, sehingga  dapat  ditentukan  rumus  molekul  air (H 2 O) silika gel.
Kadar  air  merupakan  ukuran  banyaknya gugus  silanol  dan  siloksan  maka  kapasitas  air diharapkan  sebanding  dengan  kadar  air  [7]. Variasi  pada  kelarutan  silika  gel  disebabkan adanya perbedaan ukuran partikel, derajat hidrasi dan  kemurnian.  Adsorpsi  molekul  air  pada permukaan silika gel dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Reaksi Penyerapan Air Oleh Silika Gel [8]
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  kadar  air silika  gel  tongkol  jagung  dengan  asam  sulfat sebesar 13,3144% mendekati nilai kadar air silika gel  Kiesel  Gel  60G  yaitu  sebesar  13,664%, berbeda dengan kadar air silika gel tongkol jagung dengan asam asetat yaitu 11,4724%.
Tabel 2. Hasil pengujian kadar air silika gel
No Jenis Silika Kadar Air (%) Rumus Kimia SiO 2 .xH 2 O 1 Kiesel Gel 60G 13,664 SiO 2 .0,5277 H 2 O 2 SGTJ- H 2 SO 4 13,314 SiO 2 .0,5122 H 2 O 3 SGTJ- CH 3 COOH 11,472 SiO 2 .0,4254 H 2 O Ket: SGTJ : Silika Gel Tongkol Jagung Sintesis
Data kadar air juga dapat digunakan untuk penentuan  rumus  kimia  silika  yang  dihasilkan dengan asumsi silika hanya terdiri dari SiO 2 dan H 2 O. Rumus kimia dari silika gel Kiesel Gel 60G adalah SiO 2 .0,5277 H 2 O sedangkan SGTJ-H 2 SO 4 , SGTJ-CH 3 COOH masing-masing adalah SiO 2 .0,5122  H 2 O,  SiO 2 .0,4254  H 2 O,  sehingga silika  gel  hasil  sintesis  yang  memiliki  kadar  air yang  mendekati  dengan  Kiesel  Gel  60G  SGTJ- H 2 SO 4 .  Semakin  banyak  gugus  silanolnya  maka kemampuan untuk mengikat molekul air melalui ikatan hidrogen juga semakin banyak. Molekul air dapat teradsorbsi pada permukaan silika gel dalam berbagai bentuk [9].

## 3.5
Hasil Katakterisasi Silika Gel Menggunakan FTIR Karakterisasi silika gel dengan
spektrofotometer  infra  merah  bertujuan  untuk mengetahui  adanya  gugus  silanol  (Si-OH), siloksan (Si-O-Si) dan gugus-gugus lain.
Berdasarkan  Gambar  2,  Spektrum  FTIR silika gel dengan menggunakan asam asetat yang dihasilkan,  serapan  panjang  gelombang  1097,76 cm -1 yang  menunjukkan  vibrasi  regangan  Si-O dari  Si-O-Si.  Pita  yang  mendukung  keberadaan ikatan  Si-O  muncul  pada  bilangan  gelombang 653,63  cm -1 .  Bilangan  gelombang  3437,78  cm -1 menunjukkan  vibrasi  rentang  gugus  –OH  dari silanol  (Si-OH),  adanya  gugus  OH  dipertegas dengan  adanya  puncak  spektra  inframerah  pada bilangan gelombang 1648,09 yang menunjukkan adanya belokan pada gugus –OH dari Si-OH [10]. Sedangkan  spektrum  FTIR  silika  gel  dengan menggunakan  asam  sulfat  serapan  panjang gelombang  3447,14  cm -1 menunjukkan  vibrasi rentang  gugus  –OH  dari  Si-OH.  Adanya  gugus OH  didukung  dengan  adanya  puncak  spektra inframerah  pada  bilangan  gelombang  1638,01 yang menunjukkan adanya belokan pada gugus – OH dari Si-OH. Bilangan gelombang 1105,98 cm - 1 yang  menunjukkan  vibrasi  regangan  Si-O  dari Si-O-Si. Pita yang mendukung keberadaan ikatan Si-O  muncul  pada  bilangan  gelombang  619,83 cm -1 (Hardjono,  1991).  Jika  kita  bandingkan dengan  SG-K60G,  maka  serapan  Si-O  berada pada bilangan geombang 804,26 [11]
Dari ketiga spektrum pada Gambar 1 dapat diambil  kesimpulan  bahwa  pengujian  FTIR memberikan  hasil  positif  artinya  silika  gel  hasil penelitian  memiliki  struktur  kimia,  rumus molekul  dan  gugus  fungsional  yang  identik dengan Kiesel Gel 60G.

## RE TRA CT ED

## 3.6 Hasil Karakterisasi Silika Gel Menggunakan XRD
Pengujian  dengan  menggunakan  XRD  ini bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  kristal silika  gel  hasil  sintesis  dari  abu  tongkol  jagung yang  dibandingkan  dengan  Kiesel  Gel  60G. Adapun    hasil  karakterisasi  menggunakan  XRD dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Difraktogram XRD silika gel sintesis abu tongkol jagung dibandingkan dengan silika Kiesel Gel 60G
Berdasarkan  Gambar  3  dapat  diamati bahwa  difraktogram  yang  dihasilkan  tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.
Ketiganya menunjukkan peak melebar dengan 2 θ = 20 - 27 o yang mengindikasikan silika gel hasil
sintesis  merupakan  material  yang  bersifat  amorf [12]. Secara umum sifat kristalinitas dari silika gel hasil sintesis mempunyai kemiripan dengan silika Kiesel  60G  berupa  padatan  amorf.  Peak  SGTJ- H 2 SO 4 memberikan hasil yang agak berbeda, hal ini  menunjukkan  penggunaan  asam  sulfat menyebabkan  pembentukan  padatan  dengan kristalinitas  yang  berbeda  meskipun  sama-sama amorf.

## 3.7 Hasil Uji Adsorpsi dan Efisiensi Adsorpsi Ion Logam Tembaga (II) dengan AAS
Pengujian  selanjutnya  yaitu  uji  adsorpsi dan  efisiensi  adsorpsi  silika  gel  terhadap  ion logam  tembaga  (II)  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kemampuan  adsorpsi  dan  efisiensi adsorpsi  dari  silika  gel  dengan  menggunakan larutan  ion  logam  tembaga  (II)  sebagai sampelnya.  Pada  proses  adsorpsi  ion  logam tembaga  (II)  dengan  menggunakan  silika  gel disamakan  waktu  kontaknya  selama  90  menit. Kesetimbangan adsorpsi ion logam pada berbagai adsorben umumnya tercapai setelah kurang lebih satu  menit  kemudian  diendapkan  dengan  alat sentrifuse  selama  30  menit  dengan  kecepatan 2000  rpm  [13].  Hal  ini  dimaksudkan  agar pengendapan  yang  terjadi  lebih  maksimal.  Hasil proses  adsorpsi  kemudian  diuji  menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom untuk mengetahui konsentrasi ion logam tembaga yang teradsorpsi oleh silika gel.
SGTJ-CH 3 COOH SGTJ-H 2 SO 4 SGTJ-K60G 4 00 0.0 3 00 0 2 00 0 1 50 0 1 00 0 4 50 .0 0 .0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 1.4 cm-1 %T SGTJ-Aset at SG-K6 0G SGTJ-Su lfat 3835.18 3458.97 1638.01 1206.91 1105.98 619.84 473.29 3838.76 3567.89 2345.64 1647.36 1099.96 804.26 3437.78 2184.22 1648.09 1559.89 1415.79 1347.05 1097.76 653.63 472.25
Gambar 2. Gabungan spektrum FTIR silika gel sintesis tongkol jagung dan Kiesel Gel 60G
RE TRA CT

## ED
Tabel 3. Daya Adsorpsi dan Efisiensi Adsorpsi Silika
Gel Terhadap Ion Logam Tembaga (II) Jenis Silika Gel Volume Ion Logam Tembaga (II) (mL) Daya Adsorpsi (mg/g) Efisiensi Adsorpsi (%) Kiesel Gel 60G 25 0,5373 26,88 50 0,2949 14,76 75 0,1603 5,35 SGTJ- H 2 SO 4 25 0,8942 44,91 50 0,3566 17,88 75 0,2512 14,97 SGTJ- CH 3 COOH 25 0,4276 21,40 50 0,2915 14,59 75 0,2015 6,72
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa semakin banyak volume ion logam tembaga yang digunakan  maka  akan  semakin  menurun  daya adsorpsi  dari  silika  gel  tersebut  dan  cenderung konstan.  Hal  ini  terjadi  karena  silika  gel mempunyai  titik  jenuh  tertentu  untuk  mengikat ion logam. Silika gel sintesis yang memiliki daya adsorpsi  yang  mendekati  Kiesel  Gel  60G  yaitu SGTJ-CH 3 COOH,  sedangkan  silika  gel  sintesis SGTJ-H 2 SO 4 memiliki  daya  adsorpsi  yang  lebih baik.  Perbedaan  signifikan  terlihat  pada  volume ion  logam  25  mL,  terdapat  perbedaan  cukup mencolok  antara  SGTJ-H 2 SO 4 dengan  SGTJ- CH 3 COOH,  namun  pada  menggunakan  volume 50 mL dan 75 mL tidak terlihat perbedaan yang signifikan  dari  hasil  pengukuran  menggunakan AAS.
Berdasarkan  Tabel  3  terlihat  perbedaan cukup signifikan pada volume ion logam 25 mL antara  semua  adsorben  silika  gel,  SGTJ-H 2 SO 4 mempunyai  efisiensi  adsorpsi  yang  besar  yaitu 44,91%,  namun  pada  volume  ion  logam  50  mL terjadi penurunan cukup signifikan yaitu menjadi 17,88%.  Penurunan  yang  terlihat  konstan  terjadi pada  Kiesel  Gel  60G,  sedangkan  untuk  SGTJ- CH 3 COOH  cenderung  sama  dengan  Kiesel  Gel 60G. Oleh sebab itu, silika gel sintesis yang baik dalam penyerapan ion logam tembaga yaitu silika gel yang dibuat dengan menggunakan asam sulfat.

## 4 Kesimpulan
Abu  tongkol  jagung  mempunyai  kadar silika  (SiO 2 )  cukup  tinggi  yaitu  sekitar  64,12%. Sintesis silika gel dari abu tongkol jagung dengan metode  sol-gel  menghasilkan  silika  gel  yang memiliki beberapa kemiripan dengan silika Kiesel Gel  60G.  Hasil  karakterisasi  dengan X-ray Diffraction (XRD)  menunjukkan  silika  gel  hasil sintesis  mempunyai  struktur  amorf.  Silika  gel
hasil sintesis dengan asam sulfat dan asam asetat memiliki kadar air berturut-turut sebesar 13,314% dan  11,472%.  Daya  adsorpsi  dan  efisiensi adsorpsi  yang  terhadap  ion  logam  tembaga  (II) optimal  diperoleh  pada  silika  gel  sintesis  abu tongkol  jagung  yang  menggunakan  asam  sulfat, yaitu sebesar 0,894265 mg/g untuk daya adsorpsi dan 44,91% untuk efisiensi adsorpsi.

## Daftar Pustaka
[1]  Badan Pusat Statistik. 2014. Produksi Padi, Jagung dan Kedelai . No 22/03 Th. XVIII, 3 Maret 2014.
[2]  Mujedu,  K.A.,  S.A.,  Adebara  and  I.O., Lamidi. 2014. The Use of Corn Cob Ash and Saw  Dust  Ash  as  Cement  Replacement  in Concrete Works. The Internasional Journal of Engineering and Science (IJES). 3(4).
[3]   Syukri,  I.,  Hindryawati,  N.,  dan  R.R. Dirgarini  Julian  N.S.  2017.  Sintesis  Silika dari  Abu  Sekam  Padi  Termodifikasi  2- Merkaptobenzotiazol  untuk  Adsorpsi  Ion Logam Cd 2+ dan Cr 6+ . Jurnal Atomik. 02(2): 221-226.
[4]  Putrinesia, M.I., Nurlina, dan Rahmalia, W. 2017.  Sintesis  dan  Karakterisasi  Komposit Polianilin/Silika Gel Memanfaatkan Sumber Silika dari Limbah Kaca. 6(2): 89-95. ISSN: 2303-1077.
[5]  Beatriz  Melendez-Rodriguz  et  al.  2019. Electrospun  Antimicrobial  Film  of  Poly  (3- hydroxybutyrate-Co-3-hydroxyvalerate) Constaining Eugenol Essential Oil Encapsulated in Mesoporous Silica
Nanoparticles-Nanomaterials. (9): 227.
[6]  Okoronkwo, E. A., P. E. Imoisili and S.O.O. Olusunle. 2013. Extraction and
Characterization  of  Amorphous  Silica  from Corn Cob Ash by Sol-Gel Method . Chemistry and Material Research : Ondo State
[7]  Yusuf,  M.,  Suhendar,  D.,  dan  Hadiyanto, E.P.  2014.  Studi  Karakteristik  Silika  Gel Hasil Sintesis dari Abu Ampas Tebu dengan Variasi  Konsentrasi  Asam  Klorida.  8(1). ISSN: 1979-8911.
[8]  Voyutsky,  S.  1978. Colloid  Chemistry. Moskow: Mir Publishers.
[9]  Kristianingrum, Susila., Endang Dwi Siswani dan Annisa Fillaeli. 2011. Pengaruh Jenis Asam Pada Sintesis Silika Gel dari Abu

## RE TRA CT ED
Bagase dan Uji Sifat Adsorptifnya Terhadap Ion Logam Tembaga (II) . Prosiding Seminar Nasional Kimia. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. [10] Hardjono S. 1991. Spektroskopi . Yogyakarta: Liberty.
[11] Pratomo,  Ilham.,  Sri  Wardhani,  Danar Purwonugroho.  2013. Pengaruh  Teknik Ekstraksi  dan  Konsentreasi  HCl  dalam
Ekstraksi  Silika  dari  Sekam  Padi  Untuk Sintesis Silika Xerogel . Vol. 2 No. 1 pp 358- 364. Universitas Brawijaya : Malang.
[12] Kalapathy,  U.,  A.  Proctor  and  J.  Shultz. 2000. A  Simple  Method  For  Production  of Pure Silica From Rice Hull Ash . Bioresource Technology 73, 257-262.
[13] Oscik.  1982. Adsorption .  Ellis  Horwod
Limited : England

## RE TRA CT ED